122 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Ces cristaux conslitiienl le composé défini Fe'Bo. Au-dessus de 7 pour 100, la cris- 

 tallisntion devient plus confuse : les fontes dont la teneur est voisine de 9 pour 100, 

 préparées soit par combinaison directe des éléments, soit en refondanl les cristaux du 

 composé défini Fe' Bo séparés des fontes précédentes, préscnleut une homogénéité 

 complète révélée par l'examen métallographique d'une surface polie et confirmée par 



I action de l'acide clilorhydrique dilué qui les dissout avec lenteur à chaud d'une 

 manière complète et sans que la composition du résidu varie au cours de l'attaque. 



Propriétés dit horure : Fe-'Bo. — Ce composé se présente en cristaux pris- 

 matiques alloni;és, d'une couleur gris d'acier. Sa densité est de 7,37 à iS°. 



II ne s'oxyde dans l'air sec qu'au rouge naissant, mais il est rapidement 

 altéré à froid dans l'air humide. Il se dissout très lentement à chaud dans 

 l'acide chlorhydrique étendu ou concentré qui ne l'attaque pas à froid; il se 

 comporte de la même manière avec l'acide sulfuri((ue; l'acide azotique 

 étendu le dissout à chaud; l'acide concentré l'attaque très vivement à froid. 



Analyse. — Ce borure a été attaqué par l'acide azotique dans le ballon de l'appa- 

 reil décrit par H. Moissan pour le dosage du bore ('); l'acide borique entraîné par 

 l'alcool mélhylique a été dosé par un titrage alcalimétriqne suivant la méthode de 

 .(ones modifiée par Stock {^); le fer a été pesé à l'état d'oxvde après précipiutlion par 

 l'amuioniaque. Plusieurs préparations ont donné les résultats suivants : 



Bore 8 



Fer 91 



L'homogénéité que présentent les fontes à 9 pour 100 de bore disparaît lorsque la 

 proportion de cet élément augmente, et les fontes reprennent une structure dilTérenciée 

 qu'elles perdent de nouveau au-dessus de i5 pour 100. Elles renferment alors le borure 

 défini FeBo qui contient 16, 4 pour 100 de bore, isolé et étudié par' H. Moissan. 



Au-dessus de cette teneirr, la fusiorr rre peut plus être obtenue au four à vent; 

 l'emploi du four électrique permet alors d'obtenir des fonles plus riches dont la com- 

 position se rapproche de celle dir composé FeBo'-. A la température élevée à laquelle 

 on doit opérer, le carbone des gaz du four à arc entre en réaction et s'unit principale- 

 ment au bore en donnant dir borure de carbone que l'on retroirve dissous dans les 

 fontes. La quantité de carbone combinée au (er est relativenrenl faible, mais il s'établit 

 un é(|uilrbre errtre les combinaisons respectives du fer, du carbone et du bore, et la 

 teneur de 38 pour 100 en bore combiné au fer constitue la liirrite à partir ilo lai|nelle 

 le bore en excès s'unit seuleirrenl au carbone. 



Analyse. — Les fontes étudiées oirt été attaquées par l'acide azotique dans l'appareil 



(') H. Moissan, Comptes rendus, t. CXVl, 1898, p. roS7. 

 (') A. Stock, Comptes rendus, t. CXXX, 1900, p. 5 16, 



